( 92 ) 

 recuit complet fait à la température rouge: tels sont les aciers de Nieder- 

 bronu, ceux qu'on connaît dans le commerce sous la désignation de trois 

 têtes de bœuf, de trois doubles marteaux, etc. Pour cette première catégorie 

 de substances, la faculté Reprendre le magnétisme va donc en augmentant 

 depuis un minimum, après la trempe, jusqu'à un maximum voisin de celui 

 de fer doux après le recuit, tandis que la propriété de gfart/er le magnétisme 

 va en diminuant entre ces deux limites. 



» Pour les aciers rebelles, qui ne prennent après la trempe qu'une ai- 

 mantation temporaire insignifiante et qui ne gardent rien après le passage 

 du courant, les coefficients de polarité ^, d'abord très-petits, croissent jus- 

 qu'à tui certain degré de revenu, atteignent un maximum et diminuent 

 quand ce revenu est dépassé; ils diminuent jusqu'au recuit complet, 

 mais ils ne devieiment pas nuls et restent quelquefois assez considérables. 

 En résumé, on peut dire que toutes les catégories d'acier atteignent un 

 maximum pour leur coefficient de polarité, mais dans des conditions di- 

 verses : les aciers pauvres ou moyens après la trempe roide; les aciers riches 

 ou rebelles et très-fortement trempés après un degré de revenu dont la 

 teuipérature est d'autant plus élevée que l'effet de la trempe avait été plus 

 grand ; après quoi les valeurs de k décroissent jusqu'à un minimiun. 



M Si l'on veut, avec un acier donné, faire les meilleurs aimants possibles, 

 il faut atteindre ce maximum, et pour cela il faut traiter différemment les 

 divers aciers : il faut tremper sans les recuire les aciers moyens, il faut re- 

 cuire les aciers riclies et rebelles après les avoir trempés, et les recuire en 

 proportion de leur trempe, les uns au jaune, les autres au bleu, quelquefois 

 très au delà. Il n'y a pas de règle fixe ; chaque matière exige un traitement 

 particulier; mais il sera toujours facile de découvrir ce traitement après 

 une étude préalable faite sur un échantillon. Ij'ignorance où l'on a été jus- 

 qu'à présent de ces conditions explique toutes les incertitudes des con- 

 structeurs, les insuccès des uns, les réussites inespérées des autres et les 

 pratiques secrètes de quelques-uns. Aujourd'hui chacun pourra faire le 

 meilleur aimant possible avec l'acier qu'il possède ; il pourra même cor- 

 riger les aimants inactifs qu'on trouve partout; par une nouvelle trempe 

 et uu nouveau recuit, il les amènera à lem- maximum. 



» Le tableau suivant contient les diverses valeurs de H et A pour di- 

 vers aciers. On a marqué par des chiffres plus gros les valeurs maxima 

 de A. On voit que, pour les obtenir, il faut tremper le» aciers de commerce 

 et recuire au contraire, même à des températures assez hautes, les aciers 

 de M. Dalifol cpii étaient très-riches. Les valeurs de A représentent la force 

 d'arrachement eu grammes pour un fd d'épreuve de i millimètre de sec- 



